<unk>

title: 用途.
content: 目前在<unk>的产量中,其化合物态就占了一半。<unk>常用于化妆品、颜料或一些药物,比如说治疗腹泻的碱式水杨酸<unk> 。因为<unk>在凝固的时候会异常膨胀而适合用于某些地方,例如印刷铸件。<unk>在重金属中毒性比较低,随着人们越来越重视铅的毒性,<unk>合金(大约是<unk>产量的三分之一)越来越常作为铅的替代品。
title: 历史.
content: 古时候人们就已经知道<unk>金属的存在了,尽管它很常因为相似的物性而跟铅或锡搞混。<unk>的英文名称来源Bismuth并不确定,但是可能来自bi ismid(阿拉伯文)或weiße Masse、 wismuth(德文)。<unk>在十六世纪中叶被翻译为新拉丁语的bismutum或bismutium。  <unk>的名称起源可以追溯到1660年代,而它的词源不确定。<unk>是最早发现的十种金属之一。<unk>出现在1660年代,可能起于Bismuth、Wismut、Wissmuth(16世纪初,德文),可能起于hwiz(意指"白色",古高地德语),也可能起于新拉丁文的双峰会(Georgius Agricola当时对许多德国的采矿和技术词汇进行了拉丁化处理)的Wistuth、weißeMasse(意指"白色金属块")。因为实在是太像了,在早期人们常常把<unk>跟锡、铅搞混。由于<unk>发现的很早,因此没有人能确定它最先是被谁发现的。 Agricola(约1546年)在De Natura Fossilium指出,基于对金属及其物理性质的观察,<unk>是一种独特金属。炼金术时代的矿工也将<unk>命名为"tectum argenti"或"正在制造的银"。  从约翰·海因里希·波特(1738年)、卡尔·威廉·舍勒和托尔贝恩·贝里曼开始,铅和<unk>的区别就变得清晰起来,克劳德·弗朗索瓦·若弗鲁瓦(1753年)证明了这种金属不同于铅和锡。印加人也很常用到<unk>,并且与常用的铜和锡一起用于特殊的刀青铜合金中。
title: 金属冶炼.
content: 工业上将冶炼<unk>主要是通过氧化<unk>的氧化还原反应,冶炼炉中的反应方程序主要为:  其中,产生的一氧化碳还可能把杂质金属的氧化物还原:  这些杂质溶于金属<unk>中组成还原熔炼产物粗<unk>。如果<unk>矿中还含有铜,则通常加入黄铁矿来回收铜:  硫化<unk>矿可以加入铁屑来冶炼<unk>,主要的反应方程序是:  同样,有部分杂质熔入金属<unk>得到粗<unk>。  氧化<unk>和硫化<unk>的混合矿则可以通过混合熔炼法来冶炼金属<unk>,冶炼过程是根据氧化<unk>和硫化<unk>彼此之间的氧化还原反应:  湿法冶炼<unk>常用氯化铁-盐酸法和铁粉置换法。氯化铁-盐酸法是将硫化<unk>矿溶解在三氯化铁和盐酸(HCl)的混合溶液中:  其中,FeCl还能溶解<unk>矿中的天然<unk>:  矿中如果有氧化<unk>则直接被盐酸溶解:  盐酸的另外一个作用是防止生成的BiCl水解成不溶性的BiOCl沉淀。铁粉则是把生成的氯化<unk>中的<unk>置换出来:  这时沉淀出来的<unk>为海绵状的。海绵<unk>如果直接在空气中加热会导致氧化,因此工业上熔融<unk>是在熔融的氢氧化钠中进行的,这样既可以防止<unk>的氧化,又可以让形成的液态<unk>下沉易于聚集,<unk>中的氧化物及杂质能被氢氧化钠溶解。
title: 化学性质.
content: <unk>的化学性质和砷、锑相似,常温下不与水及氧作用,因此,<unk>在空气中稳定。在加热至熔点时,<unk>表面逐渐生成灰黑色的氧化物。金属<unk>可以在一定条件下和卤素直接反应生成三卤化<unk>。高温下,金属<unk>能和很多非金属及金属生成三价<unk>的化合物,<unk>的还原电势为正值,即在电动序中位于氢后,所以<unk>不和非氧化性酸反应。<unk>能溶于热的浓硫酸中,也能顺利地和硝酸反应。与砷、锑不同,<unk>有生成含氧酸盐的明显趋势,如硫酸<unk>、硝酸<unk>、砷酸<unk>等。<unk>不和碱反应。  需要指出的是,<unk>与氧化剂作用时通常只生成3价<unk>而不是5价<unk>。+5氧化态的<unk>远不如砷(V)以及锑(V)稳定。这不仅仅是因为<unk>的第IV电离能及第V电离能之和(9.776mJ·mol),而且还因为6s的一个电子激发到6d空轨道需要很大的能量,所以由低氧化态的<unk>生成Bi(V)的化合物是很困难的。  此外,<unk>还能形成原子簇化合物。  <unk>唯一的天然同位素<unk>是<unk>209,在传统上也被视为最重的稳定同位素,但它长期以来一直怀疑是不稳定的。在2003年,研究人员在法国的l'Institut d'Astrophysique Spatiale d'Orsay,测得<unk>209的半衰期为,相当于现在宇宙年龄的十亿倍。由于其特别长的半衰期,在所有目前已知的医疗和工业应用中,<unk>可以被视为稳定的非放射性元素。而对它的放射性的研究是纯粹是学术兴趣,因为<unk>是放射性首先在理论上被怀疑而不会在实验室中被发现的少数几个元素。<unk>具有已知最长的α衰变半衰期,虽然碲-128具有双重β衰变以上的半衰期 。  具有短半衰期的几种同位素也已被发现,可以衰变为<unk>,镭和钍。<unk>213还被发现可以衰变成铀233。  在商业上,放射性同位素<unk>-213可以通过直线粒子加速器轰击产生镭用于制造辐射。在1997年,抗体结合物与<unk>213,其具有45分钟的半衰期和衰变与α粒子的排放,被用来治疗白血病。这种同位素也已尝试在癌症治疗中使用,例如靶向α治疗(TAT)程序。
title: 化合物.
content: <unk>可以形成三价和五价化合物,三价化合物较为常见。它的许多化学性质类似于砷和锑,尽管它们的毒性低于那些较轻元素的衍生物的毒性。
title: 氧化物和硫化物.
content: 在高温下,金属<unk>的蒸气与氧迅速结合,形成黄色的。 熔融时,在710°C以上的温度中,这种氧化物会腐蚀任何金属氧化物,甚至是铂。在与碱反应时,它会形成两种含氧离子系列: (其聚合物为线性链);和。的负离子实际上是立方八聚体阴离子,而中的负离子则是四聚体。  深红色的<unk>(V)氧化物不稳定,加热时会释放出。  化合物 NaBiO是一种强氧化剂。  存在于天然的<unk>矿石中。它是由熔融的<unk>和硫结合产生的。 氯氧化<unk>(BiOCl,请参见右图)和硝酸氧<unk>(BiONO)在化学计量上以<unk>(III)阳离子(BiO +)的简单阴离子盐的形式出现,其通常在含水<unk>化合物中出现。然而,在BiOCl的情况下,盐晶体以Bi、O和Cl原子的交替板的结构形成,其中每个氧在相邻平面中与四个<unk>原子配位。这种矿物化合物被用作颜料和化妆品(见下文)。
title: 氢化<unk>(III)和<unk>化物.
content: 与较轻的氮族元素氮、磷和砷不同,但与锑相似,<unk>不能形成稳定的氢化物。氢化<unk> ()是在室温下自发分解的吸热化合物。它仅在-60°C以下稳定。<unk>化物是<unk>与其他金属之间的金属间化合物。  在2014年,研究人员发现,<unk>钠可以以一种称为“三维拓扑狄拉克半金属”(3DTDS)的形式存在,该物质散装具有3D狄拉克费米子。它是石墨烯的天然三维对应物,具有相似的电子移动率和漂移速度。石墨烯和拓扑绝缘体(例如3DTDS中的绝缘体)都是晶体材料,它们在内部是与电绝缘的, 但在表面上是可以导电的,从而可使用在晶体管和其他电子设备上。尽管<unk>钠()太不稳定,以至于无法在没有包装的设备中使用, 但它仍可以展示出3DTDS系统的潜在应用,且在半导体和自旋电子学的应用中, 它与平面石墨烯相比, 具有明显的效率和制造优势。
title: 卤化物.
content: 低氧化态的<unk>卤化物已被证明具有不同寻常的结构。最初被认为是氯化<unk>(I)(BiCl),结果是由Bi阳离子和BiCl、BiCl阴离子组合成的复合化合物。 Bi阳离子具有扭曲的三键三角柱状分子几何形状, 也存在于之中,是通过将氯化<unk>(IV)和氯化<unk>与元素<unk>的混合物还原而制成的,具有的结构。其他多原子<unk>阳离子也已经被知悉,例如:在中被发现的Bi。 <unk>也能形成具有与“BiCl”相同结构的低价溴化物。另外,还有一个真正的单一碘化物BiI,它包含单元链。BiI可加热分解为和元素<unk>。此外,也存在有相同结构的一溴化物。  在氧化态为+3时,<unk>与所有的卤素(即、、、 )都会形成三卤化物。这些卤素除了之外,都会被水水解。  氯化<unk>(III)与氯化氢在乙醚溶液中会反应生成酸。  很少出现+5的氧化态。其中一种这样的化合物便是,一种强效的氧化剂和氟化剂。它也是强氟化物的受体,与四氟化氙反应形成阳离子:
title: 含水化合物.
content: 在水溶液中,Bi离子在强酸的条件下会被溶剂化,形成水离子。 在pH> 0的条件下,则会存在多核物质,其中最重要的是八面体复合物[]。
title: 产地和生产.
content: 在地壳中,<unk>的含量大约是金的两倍。<unk>最重要的是矿石是砷<unk>矿和辉<unk>矿。天然<unk>矿的产地主要来自澳洲、玻利维亚和中国。 Native bismuth is known from Australia, Bolivia, and China.  根据美国地质调查局的研究,2016年全球<unk>的采矿产量为10,200公吨,主要产自中国(7,400吨)、越南(2,000吨)、墨西哥(700吨)。 2016年的全球精炼厂产量则为17,100吨,其中中国生产11,000吨、墨西哥539吨、日本428吨。 这个数量上的差异显示出,<unk>的地位是作为提取其他金属(例如:铅、铜、锌、锡、钼、钨等)的副产品。 精炼厂生产的全球<unk>产量的统计数据是较为完整与可靠的。  <unk>存在于粗铅金条中(含<unk>量高达10%),经过数个精炼的阶段,直到透过白特顿-克洛耳法的程序将之分离出来例如炉渣等的杂质,或是以贝滋电解法将之提炼出来。<unk>与另一种主要金属铜的作用相似。 生<unk>矿经过上述两种处理程序后,仍存有相当多的其他金属,其中最主要的是铅。借由熔融混合物与氯气反应,其他金属可以转化为氯化物,而<unk>则仍保持不变。杂质也可以透过各种其他方法去除,例如:使用助熔剂等处理方法,来制成高纯度的<unk>金属(Bi含量超过99%)。
title: 价格.
content: <unk>金属全球产量和年平均价格 在20世纪的大部分时间里,纯<unk>金属的价格一直相对地稳定,除了1970年代的飙升之外。<unk>一直以来是主要作为提炼铅的副产品而生产的,因此价格通常反映出生产、需求和回收成本之间的平衡。  在第二次世界大战之前,对<unk>的需求很小,而且主要是用在医药上--<unk>化合物被用来治疗消化系统的疾病、性传播疾病和烧伤等。少数<unk>金属则是用在消防喷水系统和保险丝的易熔合金上。 在第二次世界大战期间,<unk>被认为是一种战略性的材料,用于焊料、易熔合金、药物和原子研究。 为了稳定市场,生产商在战争期间将价格定为每磅1.25美元(2.75美元/公斤),从1950年到1964年的价格则定为每磅2.25美元(4.96美元/公斤)。 1970年代初期,由于对于作为铝、铁和钢的冶金添加剂的<unk>的需求量增加,价格因此迅速上涨。 随后由于全球产量增加、消耗量稳定,以及1980年、1981年至1982年的经济衰退,其价格下降。到了1984年,随着全球消费量的增加,价格又开始攀升,特别是在美国和日本。在1990年代初期,开始对<unk>进行评估研究,因为<unk>可以作为铅的无毒替代品,例如用于:陶瓷釉料、鱼坠、食品加工设备、管线应用的车床加工黄铜、润滑油脂和水禽狩猎。 尽管得到了美国联邦政府的铅替代政策的支持,在1990年代中期,在这些领域中<unk>的使用率依然增长缓慢,直到2005年左右,增长有所加剧,导致价格迅速且持续地上涨。
title: 回收.
content: 大多数<unk>是作为提取其他金属的副产品而生产的,包括:铅,钨和铜的冶炼。它的可持续性取决于增加回收,但这是有困难的。  曾有人认为,<unk>可以从电子设备的焊接接头中完整的回收,可是随着最近电子设备中焊料应用的效率增加,因此焊料的用量明显减少,故而难以回收。要从含银的焊料中回收银,可能仍然具有经济效益,但回收<unk>的经济效益则少了许多。  因此,未来可行的回收方式,主要是要回收<unk>含量较大的催化剂,例如:磷钼酸<unk>、用于镀锌的<unk>,以及作为快削加工的冶金添加剂。  <unk>最广泛使用的用途包括:某些胃药(次水杨酸<unk>)、油漆涂料(钒酸<unk>)、珠光化妆品(氯氧化<unk>)和含<unk>子弹。但从这些用途中回收<unk>,是不切实际的。
title: 应用.
content: <unk>在商业上的应用不多,且需要使用的量通常相对于其他原材料较少。在美国,2016年消耗了733吨<unk>,其中70%用于化学品(包括药品、颜料和化妆品),11%用于<unk>合金。  一些制造商使用<unk>作为阀门等饮用水系统设备的替代品,以满足美国的“无铅”要求(始于2014年)。这是一个相当广泛的应用,因为它涵盖了所有住宅和商业建筑。  在1990年代初期,研究人员开始评估将<unk>作为铅的无毒替代品的可行性。
title: 药理学.
content: <unk>是一些药物的成分,但其中部分药物的用量逐渐下降。
title: 化妆品和颜料.
content: 氧氯化<unk>(III)(BiOCl)有时用于化妆品中,作为眼影,发胶和指甲油中的颜料。这种化合物是一种矿物质双晶石,并且以晶体形式包含原子层,其以光为基础折射光,产生类似于珍珠母珍珠层的虹彩外观。它曾在古埃及等其他地方作为化妆品。<unk>白(又称西班牙白),是一种白色颜料,它包括氧绿化<unk>(III)或硝酸氧<unk>(III)。钒酸<unk>是一种具有光稳定性的非反应性涂料,通常作为毒性较强的硫化镉黄和橙黄色颜料的替代品。我们常用在柠檬黄色颜料,而且和原本的含镉颜料在视觉上无法区分。
title: 金属和合金.
content: <unk>和铁等金属可制造合金,用于自动喷水灭火系统。它也被用来制造青铜时代使用的<unk>青铜。
title: 铅的代替品.
content: 因为铅(11.32克/立方公分)和<unk>(9.78克/立方公分)之间的密度差异小,在应用弹道学中,<unk>可以代替铅。例如,它可以取代铅制造铅坠。现已替代铅弹作为镇暴霰弹枪中的弹药。荷兰,丹麦,英国,威尔士,美国和许多其他国家现在禁止使用铅弹来捕猎湿地的鸟类,因为许多鸟类以为铅弹可帮助消化而误食,导致铅中毒。而荷兰甚至禁止在所有狩猎行为中使用铅弹。<unk>锡合金子弹是一种替代方案,其性能与铅弹相似。(另一种较便宜但性能较差的替代品是“钢”弹) 然而,<unk>由于缺乏可塑性而不适合用作为狩猎子弹。  <unk>是一种高原子量的致密元素,浸渍<unk>的乳胶护罩用于阻挡医学检查(如电脑断层扫描)中的X射线,一般认为它是无毒的。  危害性物质限制指令(RoHS)减少了铅的使用,并扩大<unk>在电子产品中作为低熔点焊料的成分,作为传统锡铅焊料的替代品。它的低毒性使它可作为食品加工设备和铜水管的焊料,而在欧盟,它也被应用于汽车工业。  <unk>已被评估为用于管道应用的易切削黄铜中的铅的替代品,虽然它和含铅钢的性能不同。
title: 其他金属用途和特殊合金.
content: 大部分的<unk>合金熔点很低,可用于特殊用途如焊料。火灾探测和扑灭系统中的许多自动洒水器、电熔断器和安全装置常见到易熔的In19.1-Cd5.3-Pb22.6-Sn8.3-Bi44.7合金,熔点为47°C(117°F)。这是一个方便的温度,因为在正常的生活条件下不太可能超过该温度。会在70°C熔化的Bi-Cd-Pb-Sn合金,可用于汽车和航空工业。在薄壁金属零件变形之前,先填充熔融液或覆盖一层薄薄的合金以减少断裂的机会,然后将零件浸入沸水中以除去合金。  <unk>用于制造易切削钢和易切削铝合金,以实现精密加工性能。因为铅的凝固收缩和<unk>的膨胀幅度差不多,因此铅和<unk>的含量通常一样。含相同比例的<unk>铅合金在熔化、凝固时变化不明显。这样的合金可用于高精度铸造中,例如在牙科领域可以创建模型和模型。<unk>还用作锻铸铁的合金剂和热电偶材料。  <unk>还会用在铝硅合金中,用来改善硅的型态。一些<unk>合金(例如Bi35-Pb37-Sn25)会与不粘材料(云母、玻璃、搪瓷)结合使用。因为它们很容易润湿,从而可以与其他零件接合。在<unk>中添加<unk>可以提高<unk>阴极的产率。<unk>粉和锰粉在300°C的温度下烧结会产生永久磁铁和磁致伸缩材料,可于10–100 kHz范围内的超声波发生器和接收器以及磁存储设备中工作。
title: 毒理学与生态毒理学.
content: 参见<unk>沉着症,一种因长期接触<unk>而引起的罕见皮肤病。  科学文献指出,与其他重金属(铅,砷,锑等)相比,摄入一些<unk>化合物对人体的毒性较小,可能是因为<unk>盐的溶解度相对较低所导致。研究指出,<unk>滞留于全身的生物半衰期为5天,但它会在接受<unk>药物治疗的人的肾脏中积存多年。  <unk>可能会引发中毒,在近年来越来越普遍。与铅中毒一样,<unk>中毒会导致在牙龈上形成黑色沉淀物,称为<unk>线。<unk>中毒或许可用二巯丙醇治疗,其疗效目前尚不明确。  <unk>对环境的影响尚不清楚,它可能比其他的重金属更不容易产生生物积累,而这是一个目前正在积极研究的领域。
title: 生物修复.
content: 真菌Marasmius oreades可以用来修复被<unk>污染的土壤。

Summary: <unk>(Bismuth)是一种元素,化学符号是Bi,原子序是83。它是一种五价的过渡金属,跟氮元素同族,化性类似砷和锑。<unk>可以在自然界中找到,而且它的硫化物和氧化物是重要的商业矿石。纯<unk>的密度是纯铅的86%。它刚产出时是银白色易脆金属,但表面氧化后呈粉红色。<unk>是天然的反磁性金属,也是金属中热导率最低的元素之一。